406 Referate. 38, 4. 



Carpenter, H. C. H., a. Elain^ C. F., Crystal growth and 

 recrystallisation in metals (Engineering vol. 90, 



1920, S. 385—389, 424—426). 



Bei einer Zinnlegierung mit I'ö^Jq Antimon machen sich beim 

 Erhitzen (auf 100^) der polierten und geätzten Flächen die neuen 

 Grenzen des Kristallwachstums bei der mikroskopischen Untersuchung 

 durch tiefer liegende Linien bemerkbar. Das Kristallwachstum ist 

 unabhängig von der Kristallgröße. Ein Kristall kann in einen anderen 

 hineindringen und auf dessen Kosten wachsen. Der wachsende und 

 resorbierte Kristall können durch die Aulauffarben unterschieden 

 werden. Liesegang (Frankfurt a. M.). 



Vogel, R., Über dendritische Kristallisation und ihren 

 Einfluß auf die Festigkeit der Metallegie- 

 rungen (Zeitschr. f. anorgan. u. allgem. Chemie Bd. 116, 



1921, S. 21—41 m. 5 Abb. u. 1 Tfl.). 



Solche KristalUten zeigen sich mikroskopisch z. B. beim Ätzen 

 einer Legierung aus 50% Uran und 50 ^/^ Kobalt mit konzentrierter 

 Salpetersäure. Sicherer als das Ätzen ist jedoch die Erzeugung von 

 Gleitlinien in der Schliffebene durch vorsichtige mechanische Inan- 

 spruchnahme des Materials. Beim Ätzen der Schlifffläche eines Kupfer- 

 regulus mit Kupferammoniumchlorid erhält man z. B. eine helle Netz- 

 zeichnung, die den Grenzen der Körner entspricht. Schleift man nun die 

 Ätzung ab, poliert von neuem und preßt den Regulus im Schraubstock 

 bis zum Auftreten von Gleitlinien, so sieht man unter dem Mikroskop 

 an Stelle der zahlreichen kleinen Körner jetzt wenige große Felder, 

 welche durch den ungebrochenen Verlauf der auf ihnen sichtbar ge- 

 wordenen Gleitlinien als unigran gekennzeichnet sind. Diese großen 

 unigranen Felder sind Schnitte durch Dendriten. 



Liesegang {Frankfurt a. M.). 



Schwarz, M. Y., Strukturen von C h r o m n i c k e 1 h e i z d r ä h t e n 



(Zeitsclrr. f. Metallkde. Bd. 13, 1921, S. 125— 127 .m. 

 5 Abb.). 

 Bei 168facher Vergrößerung an Schliffen, die mit Königswasser 

 geätzt worden waren, erkennt man die Ursache für den Unterschied 

 im (schlechteren) neuen und (besseren) alten Material. 



Liesegang {Frankfurt a. M.). 



Orube, G., u. Beuß, V., Die metallographische Unter- 

 suchung des elektrolytisch abgeschiedenen 

 Glanzkupfers (Zeitschr. f. Elektrochemie Bd. 27, 1921, 

 S. 45—52 m. 6 Abb.). 

 Die Kupfersulfatlösung hatte 0'5 g Gelatine enthalten. Schliffe 



senkrecht zur Ablagerung wurden mit Salpetersäure von 1'20 spez. 



